BULETINUL SOCIETĂŢII DE SCIINŢE 81 



ties centrales, se rapprochent d'avantage par leur caracteres des pro- 

 priet6s qu'a eu la masse totale au commencement. 

 Voici ses caracteres. 



Couleur Densite Fusion Se solidific a C% H°/o 



pârtie exterieur, plus foncee 0,9373 62°— 66° 65°— 63° 85,51 14,54 

 pârtie interieure plus claire 0,9259 » » » 84,37 14,39 



11 faut que je note, que la direction des fibres (structure fibreuse) est 

 perpendiculaire â la couche, de sorte que Ies plus longues n'ont que m -,24. 



L'ozockerite de Mosori se presente tout â fait sous un autre aspect 

 ii semble que c'est un melange de deux varietes, la premiere la plus 

 abondante, constitue des morceaux plus au moins friables, durs, avec 

 un aspect luisant et vitreux, cassure concoi'dale, de couleur jaune, â 

 rayures noires sans structure fibreuse. Elle n'est pas onctueuse. 



La seconde variete est d'un aspect noir, assez dure, un peu moins 

 luisante pourtant et d'une cassure un peu moins conco'idale; au contraire 

 elle a un aspect bien moins fibreux et est bien plus molie. 



Elle se trouve particulierement a cote de largile et du greş qui con- 

 stituent la roche, et quelques fois des morceaux de ces mineraux sont 

 couverts a la surface par une couche noire si luisante, que, si ce n'etait 

 sa grande densite, on pourrait Ies prendre pour de la Roumanite, qui 

 a ete trouvee dans Ies memes filons. 



On trouve aussi des parties, plus ou moins molles et noires d'un as- 

 pect tout â fait bitumineux qui rappellent tout â fait Ies matieres bitu- 

 meneuses qui se trouvent presque toujours a cote des gisements de petrole. 

 Et celles-ci sont quelques fois collantes. 



Voici Ies proprietes speciales de cette ozockerite. 



Densite Fond Se solidijie ryi pro/ 



Variete jaune 0,9622 95°— 97° 95° 84,47 14,84 



noire 0,9682 97°— 100° 96° 84,70 14,32 



La variete jaune qui est la plus interessante, extraite dans un appareil 

 «Sox/i/et» avec du chloroforme, dans lequel elle est tres soluble, a ete 

 fractionnee en trois parties, fondant de la maniere suivante : 



I 11 III 



86°— 91° 95°— 97° 95°— 97° 



Ces portions etaient d'une couleur plus on moins foncee. 



L'extraction se faisant avec de l'ether de petrole, la substance se frac- 

 tionne mieux, et Ies portions sont jaune clair, tout a fait comme la ce- 

 resine. On a obtenu ainsi Ies 6 fractions suivantes : 



I 



II 



III 



IV 



V 



VI 



92o 940 



96o_98o 



970—990 



970—99° 



98°— 100° 



1000—102° 



6 



